Newsgroup: it.istruzione.universita.ingegneria
Titolo: Curva di Wohler - Dati fatica

Sto cercando la curva di Wohler o dati di fatica (per fare un
dimensionamento a fatica a termine) per leghe
- titanio
- ergal
- avional
- acciaio per deformazione plastica
E' possibile risalire dal solo limite di fatica alla curva di Wohler? Mi
sembra proprio di no, giusto?
Grazie e saluti
Gigi

 ha scritto nel messaggio
news:bro535$5kfnb$1...@ID-208355.news.uni-berlin.de...

E' possibile avendo anche la tensione di rottura o meglio di snervamento,
che č un dato sicuramente semplice da trovare in letteratura.
Infatti la curva di Woehler č una retta nel piano semilogaritmico, cioč ha
equazione
(sigma^m)*N=costante
Se tu conosci la tensione di snervamento (sigmaS) che si puň porre
corrispondente a 10^3 cicli, e la tensione limite di fatica (sigmaLF) che
corrisponde a 10^7 cicli puoi trovare m cosě:
m=4/(Log(sigmaS/sigmaLF))
Il logaritmo č in base 10 chiaramente...
Quindi hai la tua equazione! E' un metodo abbastanza approssimato ma
utilizzabilissimo
Ciao!

In una notte buia e tempestosa,
piz (
TOGLIMIp...@yahoo.it
) scrisse....

Per le verifiche a fatica vengono usati di regola tre metodi, a seconda del
tipo di materiale usato.
Per tutti gli acciai da costruzione utilizzati in strutture saldate , cioè
da S235 a S 355 fino ai microlegati (e quindi anche per i microlegati al
titanio) si utilizza il metodo riportato nella UNI 10011, praticamente
coincidente con quello riportato nell'Eurocodice 3.
Secondo questo metodi si definisce un "range" ammissibile piuttosto che una
sollecitazione limite, che viene normalizzata su una durata di 2 milioni di
cicli; ad esempio per un laminato privo di saldature il "range" ammissibile
è di 160 N/mm², indipendentemente dal materiale; quindi da questo punto di
vista non vi è alcun vantaggio ad utilizzare un microlegato piuttosto che un
volgare S 275.
La curva di Wohler è poi standardizzata, con una spezzata che ha dapprima
esponente -3, poi -5, e termina con una retta orizzontale.
La UNI 10011 fornisce varie curve per varie geometrie, legate sopra tutto
all'esistenza e alla forma delle saldature; è interessante constatare che in
scala logaritmica le curve sono parallele fra di loro; questo è un po'
strano, perchè per un numero di cicli molto limitato la verifica a fatica
verrebbe a coincidere con una verifica statica, e quindi indipendente dalla
geometria delle saldature: quindi le curve dovrebbero logicamente convergere
sul lato sinistro verso una funzione della resistenza elastica del
materiale.
Per gli acciai legati da bonifica si usa di regola un metodo diverso, che
parte dalla resistenza a fatica alternata (semiampiezza del ciclo) che viene
valutata pari a circa il 50 % del carico di rottura (e quindi dell'ordine di
450 N/mm² per i più comuni materiali). Anche questo parametro è normalizzato
su 2 milioni di cicli.
La verifica a fatica si esegue poi applicando tutta una serie di
coefficienti che dipendono dalla forma del pezzo, dalle dimensioni, dal
numero di cicli, dalla forma dello spettro di carico, ecc. Questi
coefficienti si trovano ad esempio sulla UNI 7670. E' interessante
constatare che con questo metodo le curve di Wohler relative a diverse
geometrie convergono effettivamente, per un numero limitato di cicli, verso
una funzione della resistenza statica.
Per le leghe d'alluminio la UNI ??? (non mi ricordo il numero) riporta un un
metodo diverso, simile tuttavia a quello della UNI 10011.
Ferruccio Levi